— Id — 



Ehe ich nun das Verfahren zur Bereitung des Ultramarins , wie es sich nach 

 unendlich vielen Versuchen zuletzt gestaltete , beschreibe , will ich die Auswahl 

 der hiezu in Anwendung zu bringenden Materialien des Naehern angeben. 



1 . Kieselerde. Als solche wende ich einen natürlich vorkommenden ziemlich 

 reinen Kiessand an. Derselbe findet sich in der Nfehe von Lengnau im Canton 

 Bern und wird zu technischem Behufe seit langer Zeit bergmaennisch gewonnen. 

 Er ist bei uns unter der Benennung Hupererde bekannt und dient als ein vor- 

 treffliches feuerfestes Material zur Verfertigung von Glashsefen, Backsteinen, Tie- 

 geln und andern Gegenstaenden , die einen sehr hohen Hitzgrad zu ertragen ha- 

 ben ('). Zu unserer Anwendung lasse ich dieses Fossil auf einem Praeparirsteine 

 aufs feinste reiben und zuletzt noch mit Wasser schtemmen. 



2. Thonerde. Statt dieser nehme ich gewcehnliclien Kalialaun. Obgleich ein 

 kleiner Eisengehalt nicht sehr wichtig zu seyn scheint , so ist es doch zu empfeh- 

 len den Alaun durch einmaliges Umkrystallisiren zu reinigen. Zur Anwendung 

 v\nrd er hierauf so weit gebrannt, dass er ungefsehr das Alumen ustum der Phar- 

 mazeuten darstellt. Im Kleinen kann dieses in einer silbernen Schaale vorgenom- 

 men werden, zu fabrikmaessigem Betriebe würde es am besten auf einem eigens 

 dazu gebauten Heerde geschehen. Diese Operation ist jedenfalls die mühsamste 

 der ganzen Bereitung. Der gebrannte Alaun wird gepulvert und durch Abwaegen 

 einer Probe desselben und Glühen im Platintiegel die Prozente bestimmt , die er 

 bei maessiger Rothglühhitze noch verliert, damit bei der nachherigen Gewichtsbe- 

 stimmung er als in diesem letztern Zustande genommen berechnet werden koenne. 

 Diese Bestimmung ist zwar keineswegs vollkommen genau, denn bei verschiede- 

 nen Graden der Glühhitze gibt der Alaun nebst dem Wasser ungleiche Quantitae- 



(') Eine Analyse dieses Minerals gab in 100 Theilen: 



100,00 



